Le platîne épuré par le triage a été traité successivement par les acides muriatique, 

 nitrique et sulfurique dans un appareil propre à recueillir les gaz. L'acide muriatique 

 s'est coloré en jaune; il s'est dégagé pendant son action du gaz hydrogène sulfuré, 

 et il contenoit alors du fer, du titane et une foible portion d'un métal tout-à-fait 

 inconnu. L'acide nitrique, coloré et jaunâtre, contenoit du fer et le métal nouveau. 

 L'acide sulfurique , moins coloré , tenoit encore du fer et du titane. Après l'action 

 de ces acides, le platine paroissoit plus brillant ; il a été traité à chaud dans une 

 cornue de verre, avec sept fois son poids d'acide nitro-muriatique- On a décanté la 

 première dissolution qui étoit d'un rouge foncé , et on en a fait successivement deux 

 auti-es , qui étaient d'un rouge plus brun que la première. Après ces trois opérations, 

 il est reste une poudre noire en paillette , c[ui n'avoit plus le brillant du premier platine , 

 et qui en faisoit environ le 5oe. 



La première des dissolutions dont nous venons de parler, a donné, avec le muriate 

 d'ammoniaque, un précipité jaune; les deux autres qui avoient été réunies en une 

 seule , ont donné , par le même sel , un précipité rouge , plus soluble que le précipité 

 jaune de la première dissolution. 



Ce précipité jaune, ( qui , comme on le sait , est un sel triple ) du poids de i5 grand, 

 ag cent. gram. , chauffé, a laissé 6 gram. , 53 cent. gram. , d'un résidu métal- 

 lique , spongieux , flexible et mou , d'une couleur blanche. La même quantité de 

 précipité rouge , traité de la même manière , a donné 6 gram. 5g cent. gram. , d'un 

 résidu métallique qui ne diff'éroit du précédent que par sa couleur, tirant sur le gris, 

 et moins brillante. L'un etfautre de ces résidus rnétahiques se sont dissous dans l'acide 

 nitro-muriatique Ces nouvelles dissolutions, traitées de nouveau parle muriate d'am- 

 moniaque , ont donné des précipités analogues aux précipités obtenus après la dissolution 

 immédiate du platine , seulement leur couleur avoit moins d'intensité ; traités au 

 feu , ils ont donné des masses métalliques moins colorées. Le sel rouge dissous dans 

 l'eau , a donné des flocons verts par la potasse , et le sel jaune n'en a point offert. 



Ces expériences prouvent que ces deux dissolutions , tirées successivement du même 

 platine, contenoient une substance étrangère à ce métal, mais en quantité différente; 

 ■la seconde en tenoit beaucoup plus que la première; que c'est à cette substance que 

 le platine doit déprécipiter le muriate d'ammoniaque en rouge; que c'est à elle qu'est 

 due la pourdre noire obtenue dans les différentes dissolutions , etc. 



Cette substance, qui étoit la même que celle que nous avons vue plus haut former 

 un résidu d'un cinquantième après la dissolution du platine, examinée particulièrement , 

 ne s'est point fondue au chalumeau ; mais elle a pris une couleur blanche et un 

 aspect métallique; traitée avec le borax, elle ne fa point coloré et s'est disséminée 

 dans ce sel, en petites lames brillantes. Les acides n'ont eu aucune action sensible 

 sur elle ; elle a été traitée à la manière des pierres dures , et on en a ainsi séparé 

 de la silice et de l'acide chromique ; le nouveau métal s'est alors uni à l'acide nitro- 

 muriatique, et les alkalis l'en ont précipité en flocons verts. Il ne paroît rendre la 

 dissolution de platine susceptible de précipiter le sel ammoniac en rouge , qu'après 

 avoir acquis le dernier degré doxidaùon ; alors le sulfate de fer vert , le fait passer 

 par les nuances bleues et vertes , en le desoxigénant ; le prussiate de potasse le pré- 

 cipite en vert claii- ; facide galiique en brun verdàtre , et l'hydrosulfure en brun 

 maron , etc. 



D'après ces belles expériences, les auteurs concluent que le platine brut contient au 

 moins du sable quartzeux et ferrugineux, du fer, du soufre vraisemblablement com- 

 biné en sulphures métalhques, du cuivre, du titane du chrome, de for, du platine et 

 un nouveau métal. 



M. Fourcroy termine par annoncer un autre mémoire destiné à faire mieux con- 

 noître les propriétés de ce nouveau métal , et les rapports qu'il peut avoir avec la 

 palladium. 



F. C. V. 



